LES BOIS INDUSTRIELS INDIGÈNES ET EXOTIQUES. 4o9 



Dialium indiim L. [D. Javanicion Burn.) Indes néerlan- 

 daises : « Ranjie, Kranjie, Krandji, Koerandjie, Koranjer. » 

 Arbre de moyenne taille, à feuilles composées de cinq folioles 

 opi)Osées, ovales-lancéolées, aiguës, dentées, croissant natu- 

 rellement dans les îles de la Sonde. Son bois brun, dur, 

 compact et solide, est souvent utilisé par les Malais pour la 

 charpente de leurs habitations et des moulins, ainsi que pour 

 leurs embarcations. Les feuilles, écrasées et macérées quel- 

 ques jours dans l'eau, servent à nettoyer les pièces de fer 

 recouvertes de rouille. Ses fruits sont mangés par les natifs. 



Dialium ovoidcum Thw. (Annamite (vulg.): Hony ou Xoay. 

 (mand.) : Fây tsào téou. (Cambodg.) : Krelanh. Cyngalais : 

 Gal-seye7nbala-gass). Cette espèce, originaire de Ceylan et 

 de la Cochinchine, fournit un beau et bon bois, très propre à 

 la fabrication des meubles de luxe. Son fruit possède une 

 saveur agréable, acide et parfumée, et se vend dans les bazars 

 indiens. 



DICORYNIA PARAENSIS Benth. Angélique. 



Bréïil : Angico. Guyane : Angéliqicc. fDémérary) : Kabakally. (Surinam) : 



Barklat. 



Bel arl)re de la Guyane et du Brésil septentrional, attei- 

 gnant de très fortes dimensions en hauteur et en diamètre, à 

 feuilles alternes, imparipennées, accompagnées de stipules 

 très caduques. 



Son bois est de couleur rougeâtre pâle, veiné de jaune et 

 de rouge ; ni trop lourd, ni trop compact, d'un travail facile, 

 inattaquable par les insectes et les tarets, il est d'une grande 

 solidité, se conserve bien dans l'eau de mer et offre une 

 grande résistance? à l'humidité. Le seul défaut qu'on puisse 

 lui reprocher, c'est de faire rouiller les pièces de fer qui sont 

 en contact avec lui ; c'est même à ce défaut qu'il faut attri- 

 buer la difficulté qu'on rencontre à le débiter en planches et 

 en madriers, parce que les scies se détériorent rapidement et 

 demandent à être fréquemment limées ou changées. Les di- 

 mensions énormes du tronc jiermettent d'en tirer des billes de 

 15-20 mètres de longueur sur 30-80 centimètres d'équarris- 

 sage. Sa densité moyenne est de 0,798 et sa résistance à la 

 rupture de 215 kilogrammes d'après les expériences de 

 M. Dumonteil. Considéré sous le rapport de sa valeur indus- 



